9 



Prof. Ernesto Drago 



[Memoria IV.] 



2. Per ricercare poi l'influenza esercitata dallo stesso campo magnetico prodotto dalle 

 scariche oscillatorie sul filo di ferro-nichel ricotto procedetti nella maniera seguente. 



Un filo di ferro-nichel contenente 50% di Ni ed appartenente alla stessa matassa da 

 cui era stato tagliato quello già usato nelle esperienze riferite fu ricotto sotto la tensione 

 di 40 grammi mediante corrente elettrica costante di 4,5 ampere per la durata di 5 mi- 

 nuti. Durante tale periodo di tempo un reostato di 8 Q veniva incluso nel circuito con 

 uniformità e lentamente, in maniera da evitare un raffreddamento brusco del filo. 



Il modulo di rigidità di detto filo così fu trovato eguale a 600 X IO 9 [C. G. S.) ed 

 alcuni dei risultati ottenuti sono eonsegnati nella seguente 



TABELLA IP 



Filo ricotto di ferro-nichel con 50 °/o di Ni Rigidità — 600 X 10" [C. G. S.j 



Numero 

 delle 



Ampiezza d'oscillazione in divisioni della scala corrispondente ai campi magnetici: 



oscillazioni 

 semplici 



terrestre 



oscillatorio continuo 



costante invertito 

 (173 gauss) 



oscillatorio intermittente 







400 



400 



400 



400 



5 



392 



390 



378 



375 



10 



385 



381 



354 



350 



15 



378 



372 



332 



327 



20 



370 



363 



310 



304 



25 



364 



355 



290 



282 



30 



357 



347 



271 



261 



Le tabelle I e II sono state compilate come le analoghe per i fili di cobalto (l) e con 

 le cifre in esse riportate sono stati costruiti nel solito modo i diagrammi della fig. I*, 

 dove quelli distinti con la lettera R riguardano il comportamento del filo ricotto di ferro- 

 nichel. 



3. Esaminando le cifre riportate nelle tabelle 1 e II si vede che mentre 1' attrito interno 

 diminuisce per 1' azione del campo magnetico prodotto dalle scariche oscillatorie quando 

 il filo di ferro-nichel è crudo , aumenta al contrario per 1' azione delle stesse scariche 

 quando è ricotto in maniera da ridurne la rigidità di 9,1 %■ La diminuzione di attrito 

 interno è piccola tanto che dopo la trentesima oscillazione semplice del filo 1' ampiezza 

 cresce soltanto di circa 0,8 % : essa P°tè mettersi in evidenza senza incertezze dopo una 

 serie di lunghe prove fatte per ottenere scariche oscillatorie regolari , perchè bastava che 

 per poco l'interruttore Wehnelt funzionasse male per avere aumento invece di diminuzione. 



Come già fu -notato per i fili di cobalto, si ottiene con la ricottura dei fili di ferro-ni- 



(1) Rend. Acc. Lincei — Voi. 



